Hautes températ. Moy:nnes températ. Basses températ. 
Ni C @abs. ND Û  @abs ND C ‘nb ND D 
hO 0,0251 790° 27 900 0,047 608 12930 0,091 573° 6300 8,10 
30 315 435° 13 800 3% L42 13000 0,051 405° 7940 8,06 
20 460 -130° -2 820 39 90° 2 750 — — — 8,02 
10 577 -732° -13 150 455 -396° -8 700 — — - 7,89 
TaBzeau XVI 
Fer 
C Q abs. g — NID) 
Rer pre. 0,0390 1047 26 800 
far . 0,0274 1063° 38 800 
ere _1340° _18 600 
AU-DESSUS DU POINT DE 
TaBzeau XV 
Irréversibles 
CURIE 
111 
Constantes de Curie. En représentant les constantes de Curie 
des réversibles et pour les irréversibles celles qui correspondent 
aux températures les plus élevées (k) en fonction de la teneur 
on obtient la ligne brisée c de de la fig. 7. La droite de est 
assez bien déterminée par un nombre suffisant de points, pour 
que l’on puisse affirmer que du côté réversible la preuve expé- 
rimentale de la variation linéaire de la constante de Curie est 
faite. Il semble bien qu’il en soit de même du côté des irréver- 
sibles, mais ici on ne peut être aussi affirmatif pour les raisons 
que nous avons indiquées. La droite de ne passe pas par le point 
extrême correspondant au nickel pur. L'écart de 25 pour cent 
ne peut être dû à une erreur d'expérience. La droite cd, au 
contraire, semble passer par le point correspondant au fer 7, 
mais cette coïncidence doit être notée sous toutes réserves, la 
constante de Curie du fer + étant la moins certaine parmi tou- 
tes celles que nous avons déterminées au cours de ce travail. 
La droite de qui représente les constantes de Curie du côté du 
nickel passe assez exactement par le point correspondant au fer 
8,, mais il est presque certain que cette dernière coïncidence est 
fortuite puisque les intermédiaires à 10,20, 30 p. cent de nickel 
font défaut. 
